GQSMOS. 377 



-6te\faite sur le bismuth fondu, comme je l'avais fait avec le mer- 

 \cure, en evitant la variation de temperature des extremiteVdu fil 

 dugalvanometre, qui plongent dans le bismuth. On sdpare, avec 

 un dcran d'argile, la couche de bismulh fondu; on lachauffe davan- 

 tage d'un cote, et puis on laisse venir rapidement en contact le bis- 

 muth chauffe avec l'autre. Lorsque V experience est bien faite , il 

 n'y a pas de courant thermo-electrique ainsi developpe\ 



" Pour faire ressoriir l'importance de ce resultat, j'ai recherche" 

 .quelle etait la variation de conductibilite qu'eprouvait le bismuth 

 .par la. fusion. .Dans cette .experience , dont les difficultes sont tres- 

 ^grandes, j'ai du employer, au lieu du galvanometre differentiel , 

 deux voltametres et un courant de dix piles de Grove. Les deux 

 colonnes de bismuth, de 6 millimetres d'epaisseur, dtaient longues 

 ajpeu pres de 1 metre. L'une etait contenue dans un tube de verre 

 chauffe au milieu du charbon jusqu'a maintenir le metal liquide ; 

 l'autre colonne de bismuth, solide a la temperature , £tait formee 

 de trois pieces bien reunies ensemble par une couche de mercure, 

 qui, comme on l'a vu et comme M. Lenz l'avait deja trouve, con- 

 duit mieux que le bismuth. Dans deux experiences que je considere 

 comme suffisamment exactes, la conductibilite' du bismuth fondu a 

 6t6 trouvee un peu plus grande que celle du bismuth solide. Je ferai 

 remarquer que la colonne de bismuth solide avait en grande partie 

 la structure du bismuth .axial. 



« On peut conclure de ces experiences : 



" 1° Que le bismuth cristallise est doue d'une difference de con- 

 ductibilite", pour l'electricite et pour la chaleur, qui depend principa- 

 lement de la direction du clivage plus facile dece metal relativement 

 a celle de la propagation de ces deux fiuides ; 



« 2° La compression developpe dans le bismuth la meme diffe- 

 rence ; 



" 3° Les differences de conductibilite' qu'on trouve dans le bis- 

 muth cristallise, ou que la compression y developpe, ont une rela- 

 tion determinee avec les positions d'equilibre que le bismuth prend 

 entre les poles d'un aimant ; 



« 4° Une relation semblable existe aussi pour les propriety's 

 thermo-electriques du bismuth cristallise" ou comprime ; 



« 5° Dans les mdtaux a l'etat liquide, on ne parvient pas a 

 .obtenir des phenomenes thermo-electriques comme on les .a dans 

 \ces metaux a l'etat solide. 



« Je n'entrerai pas, pour le moment, dans les vues theoriques et 

 .gen^rales qui peuvent rdsulter de ces consequences ; lorsque j'aurai 



